164 



Jahres-Bericht 



andere Wasserzufuhr zu erhalten. In der Noth kann er sogar auf 

 und in Ziegelstein vegetiren, besonders auf porösen, schlecht gebrannten 

 Steinen, welche er durchwuchert. Will er aus der dunklen Vegetations- 

 schicht ans Licht, ins Freie gelangen, so rollt sich das zarte, spinnweben- 

 ähnliche Geflecht stengelartig zusammen und presst sich durch die 

 schmälste Spalte. 



Auf dem langen Wege seiner Vegetation übt er eine energisch ver- 

 derbende Wirkung auf das von ihm befallene Holz aus, dessen Zellen 

 er aussaugt, ihre besten Bestandtheile in sich aufnehmend und den Holz- 

 körper als schwammig-brüchige kraftlose Masse zurücklassend. Je dicker 

 die Zellwände sind, um so fester ist bekanntlich das Holz, gerade diese 

 festen Zellwände aber beraubt der Pilz der wichtigsten Stoffe. Das vom 

 Pilz zerstörte Holz ist völlig werthlos und wir stehen vor der Frage, 

 ob es kein Mittel giebt, seinem verderbenbringenden Wachsthum ent- 

 gegenzutreten. Dazu ist nöthig, genau die Veränderung zu wissen, welche 

 das Holz durch den Schwamm erleidet, diese Kenntniss verschafft uns 

 die Chemie, die Verrätherin aller stofflichen Umwandlungen. Professor 

 Dr. Poleck und Apotheker Thümmel haben sich auf meinen Wunsch 

 der Mühe dieser Untersuchungen unterzogen. Die noch nicht abge- 

 schlossenen, aber schon entscheidenden Analysen haben ergeben, dass 

 fast alle löslichen Salze des Holzes vom Pilz aufgenommen werden, 

 während er alle unlösslichen zurücklässt, dadurch wird die Structur des 

 Holzes total zerstört, und zwar ohne jede Aussicht auf die Möglichkeit 

 einer Wiederherstellung. Das vom Pilz zerstörte Holz (Kiefernholz) 

 schwindet, wird rissig und ist um 50 pCt (!) leichter, als das normale 

 Holz. Die Analyse weist nach, dass dem Holze die löslichen phosphor- 

 sauren Salze völlig entzogen sind. Die Asche des Pilzes, 8,32 pCt., 

 welche fast 25 Mal mehr als jene des gesunden und 6 Mal mehr als 

 jene des kranken Holzes beträgt, enthält nicht weniger als 80 pCt. in 

 Wasser lösliche Salze, darin 46 pCt. phosphorsaures Kali und 9 pCt. 

 ClilorUalium, welche in der Asche des kranken Holzes ganz fehlen, 

 während die Menge des schwefelsauren Kalis in dieser nur halb so viel 

 bctrii-t, wie jene der Pilzasche. Der Pilz hat dem Holze daher vor- 

 /ii-sweise Pho8i)horsäure und Kali entzogen. Stickstoff enthält das ge- 

 sunde Hol/, kaum 0,2 pCt., der Pilz fast 5 pCt., an Fett aber, welches 

 in nornuilom Holze gleichfalls nur 0^2 pCt. beträgt, besitzt der bei 100° 

 a;elro('kno(o Pilz 15,2 pCt. Schon diese wenigen Notizen ergeben, welche 

 cmn-mc Aoiulorung der Pilz im Holze bewirkt. 



Liisst sich nun auch das zerstörte Holz nicht wieder herstellen, so 

 kann doch auf anderem Wege dem Pilze entgegengearbeitet werden. 

 Es giebt nur eine Möglichkeit, dem Wuchern desselben Einhalt zu thun, 

 Hiul diese liegt in der steten Zuführung am besten warmer frischer Luft 

 und m der Austrocknung seines Myceliums. Schon vor 6 Jahren ge- 



